53] Untersuchungen üli. d. Mikrostriiktiir küustl. u. natihl. Kicsolsäuregallerten. 339 



Substanz des Geiüstwerks schwächer lichtbrechend ist als der Kanada- 

 balsam, daß also eine relativ schwach brechende Kieselsäure vorliegt, 

 ähnlich wie dies auch für die Kieselsäure der Spongiennadeln und 

 der Radiolarienskelete gilt, die beide gleichfalls schwächer brechen 

 als Kanadabalsam. Der mittlere Brechungskoefficient des Kanada- 

 balsams beträgt 1,535, der von Quarz (für den ordentlichen Strahl) 

 1,54417, der von Tabaschir nach Breitster 1,500 (1819, p. 428). Dem- 

 nach dürfte denn auch der Brechungskoefficient des Gerüstwerks dieser 

 Sphärokrystalle sich etwa wie der des Tabaschirgerüstwerks verhalten. 

 Schon der Anblick der auf den Figuren 1 und 2 abgebildeten feinen 

 und flachen Bruchstücke der schönen Sphären zeigt deren wabig struk- 

 turierten Bau sehr gut, ähnlich dem vieler luulinsphären. Auch 

 läßt sich deutlich verfolgen, daß der ausgesprochen konzentrische Bau 

 der Figur 2 und der mehr strahlige von Figur 1 nur von Modifika- 

 tionen in der Anordnung des Wabengerüstes herrühren. Ebenso ist die 

 Übereinstimmung mit den Bauverhältnissen vieler Stärkekörner eine 

 sehr weitgehende. Die äußerste Zone beider Sphären wird von einem 

 mehr unregelmäßigen Wabenwerk gebildet, in welchem die konzen- 

 trische Anordnung ganz zurücktritt, die strahlige dagegen etwas weniger. 

 Gleichzeitig ergiebt aber die sorgfältige Betrachtung der Figuren, daß 

 der scheinbar ziemlich grobe Wabenbau nicht die letzte und feinste 

 sichtbare Struktur darstellt, daß vielmehr die gröberen konzentrischen 

 und radiären Bälkchen selbst wieder aus feineren Waben zusammen- 

 gesetzt sind. Besonders die genauere Betrachtung der Photographie 2 

 Tafel VII giebt an einer Anzahl Stellen hierfür überzeugende Belege. 

 Auch die gröberen Hohliäumchen der hellen konzentrischen Schichten 

 ergeben sich bei genauerer Besichtigung häufig noch als von feineren 

 Wänden durchzogen. Es zeigt sich demnach auch hier wieder die 

 schon 1898 und auch in meiner Arbeit von 1900 über den Schwefel 

 vielfach hervorgehobene Erscheinung, daß die Abwechslung hellerer 

 und dunklerer schmaler Schichten, wie sie Figur 2 Tafel VII so schön 

 zeigt, im allgemeinen darauf beruht, daß dünne Schichten mit feineren 

 Hohlräumchen und dickeren Gerüstwänden mit solchen abwechseln, 

 die aus etwas gröberen Hohlräumchen mit dünneren Wänden bestehen. 

 Wird eine Struktur, wie sie Figur 2 Tafel VII zeigt, nicht ganz scharf, 

 sondern ein wenig zu tief eingestellt, so verschwinden die feineren Hohl- 

 räumchen der dichteren Partien in dem Bild zweiter Tiefe (s. hierüber 

 1898, p. 23) und die Struktur erscheint dann viel grobwabiger und 

 einfacher, als sie eigentlich ist. 



Daß die reinstrahl ige Ausbildungsweise, wie sie Figur 1 Tafel VII 



